Rınne: Umänderungen der Zeolithe beim Erwärmen. 93 
der Platte löscht deutlich unter einem Winkel von etwa 28° zu der 
kurzen Diagonale aus, die andere Hälfte unbestimmter und unter 
kleinerem Winkel. Im umgewandelten Polarisationsmikroskop bemerkt 
man auf dem letzterwähnten Plattentheile den fast senkrechten, auf 
der anderen Schliffhälfte den schieferen Austritt einer seitlich ver- 
schobenen, optischen Axe. 
Entzieht man solchen Schliffen durch Erhitzen Wasser, so gehen 
sehr bemerkenswerthe Veränderungen vor sich, die in den optischen 
Merkmalen folgenden Ausdruck finden. 
Unterbricht man die Erhitzung nach kurzer Zeit, so gewahrt 
man, dass eine Wanderung der Auslöschungsrichtungen stattgefunden 
hat, welche nunmehr einen nach oben offenen Winkel von (in dem 
zur Besprechung dienenden Einzelfalle) 2 mal 15 = 30° bilden. Zugleich 
ist die Auslöschungsriehtung, welche der kurzen Diagonale anliegt, 
die (negative) Richtung grösserer Elastieität geworden, d.h. die Platte 
hat nunmehr die Eigenschaften einer solchen der zweiten der vom 
Verfasser aufgestellten Chabasitgruppen angenommen. 
Im convergenten, polarisirten Lichte erscheinen nicht mehr die 
seitlich verschobenen Axenbarren, sondern Interferenzeurven der Art, 
wie sie um eine Mittellinie auftreten. Setzt man die Erwärmung an 
derselben Platte fort und unterbricht den Versuch nach einiger Zeit, 
so bemerkt man jetzt wiederum eine Annäherung an das ursprüng- 
liche Aussehen. Die Auslöschungen bilden beiderseits der kurzen 
Diagonale einen nach unten offenen Winkel, und die beiden die 
Schenkel dieses Winkels darstellenden Richtungen haben wiederum 
positiven Charakter. 
Es ist dieser Zustand eine Vorstufe zu dem Stadium, in welches 
die Schliffe durch ankaltendes Erhitzen über der Spirituslampe oder 
kürzeres über dem Buxsen’schen Brenner gelangen, und welcher 
sich dadurch offenbart, dass die betreffenden Auslöschungsrichtungen 
von positivem Charakter einen recht kleinen, nach unten offenen 
Winkel (von etwa ı2°) bilden. Vor allem ist indess hierbei die 
Doppelbreehung ausserordentlich gestiegen, und daher kommt es, dass 
im convergenten, polarisirten Lichte das zu Tage tretende, nach oben 
verschobene Axenbild von verschiedenen, farbigen Ringen umgeben ist. 
Bei dem letztgeübten, stärkeren Erhitzen werden die Platten 
trübe. Die beschriebenen Erscheinungen lassen sich nach der Auf- 
klärung in Öl erkennen. ; 
Diese Zustände, in welehe die Rhomboederplatten durch Tempe- 
raturerhöhungen und damit verbundenen Wasserverlust gerathen, 
legen einen Vergleich mit den Eigenschaften der Rhomboederschliffe 
nahe, wie sie nach Becke die Krystalle seines Typus I, II und II 
